X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/83cedfc945d2ae8453385e60d48e6d6ec4ba9f1d..55df047fe83029df1a49ff10bd815354e970bc5a:/unfinished/lage-maling.tex?ds=sidebyside

diff --git a/unfinished/lage-maling.tex b/unfinished/lage-maling.tex
index 40bf52b..0e36bc6 100644
--- a/unfinished/lage-maling.tex
+++ b/unfinished/lage-maling.tex
@@ -1,13 +1,13 @@
-\section{Vi lager maling på labben}
-\label{oljemaling} \index{Vi lager maling på labben|textbf}
+\chapter{Vi lager maling på labben}
+\label{oljemaling} \index{Lage maling på labben|textbf}
 
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 
 
 
@@ -35,7 +35,7 @@
 
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 Når et foton blir absorbert av et atom, molekyl eller grupper av molekyler forsvinner fotonet, og stoffet har mottatt energien i fotonet. Energien til fotonet blir fanget opp av et elektron i stoffet som blir eksitert til et høyere energinivå. Elektronet kan falle tilbake til grunntilstanden og i noen tilfeller sende ut energien som lys.
 Optiske egenskaper til stoffer er koblet til de ytterste elektronskal. I molekyler er det vibrasjonsenergi og rotasjonsenergi. Bindingen mellom hydrogen (H) og oksygen (O) i vann er sterkere i is og vannløsning enn for H$_{2}$O i dampform. Det blir økt vibrasjon når molekylene er nær hverandre og denne vibrasjonen absorberer rødt lys. Dette bidrar til blåfarge på is og vann, i tillegg til lysbrytning av partikler. Vibrerende molekyler som absorberer rødt lys er også med å gi blågrønn farge på en propanbrenner.\\
 \newline
@@ -53,7 +53,7 @@ For 
 Andre oljer er linolje fra frøene til lin (Linum usitatissimum). Frøene knuses og males og linolje kan bli ekstrahert med organiske løsemidler. Kaldpressing med mekanisk hydralisk trykk gir en lys lettflytende olje, og restene kan brukes til dyrefor. Varmpresset olje gir en mørkere olje med mer lukt.\\ Linolje tørker ved å ta opp oksygen. Et trestykke malt med linolje vil øke i vekt fordi det tas opp oksygen. Tørkingen kan pågå i årevis. Det kan tilsettes sikkativer (l. siccus - tørr) som er metaller som øker oksidasjonen.\\ Kokt linolje tørker mye raskere enn rå linolje. Kinesisk treolje er en gulbrun olje presset ut av frøene til Aleuritis cordata. I gamle dager ble kinesisk treolje som ble skipet ut fra Hankow i Kina kalt Hankowolje. Lakk kunne lages fra harpiks (kolofonium) fra nåletrær (Pinus). Nå brukes kunstig harpiks. Kolofonium er sprø, hard og gjennomsiktig og kan løses i terpentin. Kopal er en harpiks fra tropiske trær. arter av Agathis (Araucariaceae) gir forskjellige typer harpiks (resin): Manillakopal, dammar og kaurikopal). Alianthus altissima (Simaroubaceae) kalles kopaltre. Mastiks og rav er andre produkter fra harpiks. Stokklakk ble laget av kvister, harpiks og terpentin.
 
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 
 
 
@@ -77,7 +77,7 @@ Andre oljer er linolje fra fr
 
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{table}[h]\begin{tabular}{lll}
      &       &            \\
      &       &            \\
